2 SEP. ANALYSES DE CALCAIRES HYDRAULIQUES RULL. 149 
13 à 14. Convers (roche non calcinée). 
SiO 2 . 
13 
5,64 
14 
16,58 
A1 2 0 3 . 
1,81 
4,21 
Fe 2 0 3 . 
1,15 
1,65 
CaO. 
49,01 
39,02 
CO 2 . 
39,66 
32,23 
MgO. 
0,81 
1,79 
SO 3 . 
0,21 
0,93 
Alcalis. 
0,32 
1,03 
Mat. organiq. et perte . 
1,38 
2i56 
100,00 
100,00 
15 à 24. Convers (roche non calcinée). 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
j 3,39 6,47 7,08 7,52 26,13 31,38 33,27 35,38 51,57 56,88 
7 52,69 50,51 50,12 49,93 38,80 35,63 34,36 32,94 22,21 19,22 
42,12 40,54 40,14 39,71 30^84 28,75 27,80 26,08 18,57 16,22 
98,20 97,52 97,34 97,16 95,77 95,76 95,43 95,40 92,35 92,32 
25. Vallorbes (perte par calcination : 39,42 p. c.). 
Boche calcinée. Boche non calcinée. 
SiO 2 . 
13,13 
SiO 2 . 
7.95 
Al 2 O 3 . 
4,13 
A1 2 0 3 . 
2^51 
Fe 2 0 3 ..... 
2,35 
FeCO 3 . 
2,06 
CaO. 
Produits non dosés 1 
78,65 
} 1,74 
100,00 
CaCO 3 . 
H 2 0, perte et prod. 
85,07 
j 2,41 
100,00 
et perte. . . . 
non dosés 2 . . 
SiO 2 . 
A1 2 0 3 . 
Fe 2 0 3 
CaO . 
CO 2 . 
26. Vallorbes (perte par calcination : 35,13 p. c.). 
Boche calcinée. 
Boche non calcinée. 
SiO 2 . 
24,53 
SiO 2 . 
15.92 
Al 2 O 3 . 
9,01 
A1 2 0 3 ..... 
5^74 
Fe 2 0 3 . 
2,32 
FeCO 3 . 
2,19 
CaO. 
58,80 
CaCO 3 . 
67,11 
MgO. 
2,06 
CaSO 4 . 
1,50 
SO 3 . 
0,94 
MgCO 3 .... 
2,81 
Alcalis .... 
1,63 
Alcalis .... 
1,06 
Perte. 
0,71 
100,00 
H 2 0 et perte . . 
3,67 
100,00 
1 Magnésie, acide sulfurique, alcalis. 
2 Sulfate de chaux, carbonate de magnésie, alcalis. 
